METALOGRAFIA QUANTITATIVA - PDF
Download "METALOGRAFIA QUANTITATIVA"
Sofia Duarte Sá
1 METALOGRAFIA QUANTITATIVA Engenharia e Ciência dos Materiais I Profa. Dra. Lauralice Canale
2 CONTORNOS DE GRÃOS Materiais Poli-cristalinos são formados por mono-cristais com diferentes orientações. A fronteira entre os mono-cristais é uma parede, que corresponde a um defeito bi-dimensional. Este defeito refere-se ao contorno que separa dois pequenos grãos (ou cristais), com diferentes orientações cristalográficas, presentes num material poli-cristalino. Grão = Cristal No interior do grão todos os átomos estão arranjados segundo um único modelo e única orientação, caracterizada pela célula unitária.
3 Controle do Grão: Forma: dada pela presença dos grãos circunvizinhos. Tamanho: composição; taxa de cristalização (ou solidificação). Características do contorno do grão: Empacotamento menos eficiente Energia mais elevada Favorece a nucleação de novas fases (segregação) Favorece a difusão
4 MECANISMO DE FORMAÇÃO DO GRÃO A: Formação de pequenos núcleos de cristalização (cristalitos) B: Crescimento dos cristalitos C: Formação de Grãos, com formatos irregulares, após completada a solidificação. D: Vista, num microscópio, da estrutura de Grãos (as linhas escuras são os contornos dos Grãos) A C B D
6 TIPOS DE CONFORMAÇÃO Forjamento Laminação Extrusão Trefilação Matriz Estiramento Embutimento Profundo τ Cisalhamento
7 MECÂNICA DA LAMINAÇÃO Grãos originais Grãos deformados e alongados
8 LAMINAÇÃO A FRIO
9 LAMINAÇÃO - PRODUTOS
11 EXTRUSÃO EXTRUSÃO Como o tubo de creme dental, o metal não é líquido, mas se torna um sólido maleável no momento da extrusão, e assim ele pode assumir a forma desejada como se mudássemos o formato do bico do tubo de creme dental.
12 EXTRUSORA
13 EXTRUSÃO PRODUTOS E PERFIS
14 EXTRUSÃO PRODUTOS E PERFIS
15 FORJAMENTO MATRIZ ABERTA MATRIZ FECHADA S/ REBARBAS
16 FORJAMENTO MATRIZ FECHADA C/ REBARBA
19 FORJAMENTO - PRODUTOS
22 TREFILAÇÃO
23 TREFILAÇÃO - PRODUTOS
24 DEFORMAÇÃO À FRIO Aumenta a dureza e a resistência dos materiais, mas a ductilidade diminui Permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias estreitas Produz melhor acabamento superficial
25 ENCRUAMENTO OU ENDURECIMENTO PELA DEFORMAÇÃO À FRIO É o fenômeno no qual um material endurece devido à deformação plástica (realizado pelo trabalho à frio) Esse endurecimento dá-se devido ao aumento de discordâncias e imperfeições promovidas pela deformação, que impedem o escorregamento dos planos atômicos A medida que se aumenta o encruamento maior é a força necessária para produzir uma maior deformação O encruamento pode ser removido por tratamento térmico (recristalização)
26 ENCRUAMENTO Estrutura do grão deformado por trabalho a frio de um aço baixo carbono. trabalho a frio: (a) 10% (b) 30% (c) 60% and (d) 90% (250).
27 VARIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS EM FUNÇÃO DO ENCRUAMENTO O encruamento aumenta a resistência mecânica O encruamento aumenta o limite de escoamento O encruamento diminui a ductilidade
28 Efeito do encruamento (%redução a frio) sobre a Resistência à Tração Original 43 kpsi 21% red. 62 kpsi 50% red. 86 kpsi 6% red. 49 kpsi 29% red. 69 kpsi 60% red. 94 kpsi 11% red. 54 kpsi 37% red. 76 kpsi 69% red. 99 kpsi
29 ANISOTROPIA O alinhamento dos grãos e o alongamento das inclusões causam um direcionamento destas Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning is a trademark used herein under license.
30 ANISOTROPIA Comportamento anisotrópico de uma chapa de Al-Li usado em aplicações aeroespaciais. Observe as variações em resistência em função das orientações dos grãos Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning is a trademark used herein under license.
31 RECRISTALIZAÇÃO (Processo de Recozimento para Recristalização) Se os metais deformados plasticamente forem submetidos ao um aquecimento controlado, este aquecimento fará com que haja um rearranjo dos cristais deformados plasticamente, diminuindo a dureza dos mesmos
32 MECANISMOS QUE OCORREM NO AQUECIMENTO DE UM MATERIAL ENCRUADO ESTÁGIOS: Recuperação Recristalização Crescimento de grão
33 MECANISMOS QUE OCORREM NO AQUECIMENTO DE UM MATERIAL ENCRUADO
34 RECUPERAÇÃO Há um alívio das tensões internas armazenadas durante a deformação devido ao movimento das discordâncias resultante da difusão atômica Nesta etapa há uma redução do número de discordâncias e um rearranjo das mesmas Propriedades físicas como condutividade térmica e elétrica voltam ao seu estado original (correspondente ao material não-deformado)
35 RECRISTALIZAÇÃO Depois da recuperação, os grãos ainda estão tensionados Na recristalização os grão se tornam novamente equiaxiais (dimensões iguais em todas as direções) O número de discordâncias reduz mais ainda As propriedades mecânicas voltam ao seu estado original Forma-se um novo conjunto de grãos que são equiaxiais
36 RECRISTALIZAÇÃO Forma-se um novo conjunto de grãos que são equiaxiais Pode-se refinar o grão de uma liga monofásica mediante deformação plástica e recristalização
37 CRESCIMENTO DE GRÃO Depois da recristalização se o material permanecer por mais tempo em temperaturas elevadas o grão continuará à crescer Em geral, quanto maior o tamanho de grão mais mole é o material e menor é sua resistência
38 CRESCIMENTO DE GRÃO Quanto maior a temperatura, mais energia para o grão crescer. (a) Recozido a 400oC, (b) recozido a 650oC, e (c) recozido a 800oC.
39 CRESCIMENTO DE GRÃO POR DIFUSÃO Pode-se refinar o grão de uma liga monofásica mediante deformação plástica e recristalização
40 DEPENDÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO COM O TEMPO DE AQUECIMENTO
41 TEMPERATURAS DE RECRISTALIZAÇÃO A temperatura de recristalização é do grau de deformação A temperatura de recristalização está entre 1/3 e ½ da temperatura de fusão
42 DEPENDÊNCIA DA TEMPERATURA DE CRISTALIZAÇÃO E DO TEMPO QUANTO MAIS ALTA A TEMPERATURA DE RECOZIMENTO, MAIS RÁPIDA A RECRISTALIZAÇÃO ACONTECE. Note que a temperatura de recristalização pode não acontecer a uma temperatura fixa Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning is a trademark used herein under license.
43 TEMPERATURA DE RECRISTALIZAÇÃO TIPO DE MATERIAL GRAU DE DEFORMAÇÃO
44 DEFORMAÇÃO À QUENTE E DEFORMAÇÃO À FRIO Deformação à quente: quando a deformação ou trabalho mecânico é realizado acima da temperatura de recristalização do material Deformação à frio: quando a deformação ou trabalho mecânico é realizado abaixo da temperatura de recristalização do material
45 DEFORMAÇÃO À QUENTE VANTAGENS Permite o emprego de menor esforço mecânico para a mesma deformação (necessita-se então de máquinas de menor capacidade se comparado com o trabalho a frio). Promove o refinamento da estrutura do material, melhorando a tenacidade Elimina porosidades Deforma profundamente devido a recristalização DESVANTAGENS: Exige ferramental de boa resistência ao calor, o que implica em custo O material sofre maior oxidação, formando casca de óxidos Não permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias estreitas
47 TAMANHO DO GRÃO Tamanho do grão influi nas propriedades dos materiais. O tamanho do grão é determinado através de cartas padrões. ASTM -AmericanSociety fortesting andmaterials (ou ABNT) Número do tamanho de grão: 1-10 Aumento: x100 N=2 n-1 N = número médio de grãos por polegada quadrada n = tamanho do grão
48 Tamanho do grão: Ocular para medida direta A rede hexagonal que se igualar na projeção, com os grãos da amostra, para um aumento de 100x, representará o número do tamanho do grão
49 Não é possível exibir esta imagem no momento. Tamanho do grão: Método planimétrico de Jefferies Determina-se o número de grãos situados dentro do círculo (n c ) e o número de grãos interceptados pela circunferência (n i ) Número de grãos equivalente N = 2 i N eq + N c Onúmerodegrãosporunidadedeárea NA = Neq / A Número de grãos por unidade de comprimento N = A 2 0,735. NL Diâmetro médio dos grãos D = 1 N L
50 Tamanho do grão:método da intercepção linear de Heyn Neste método efetua-se a contagem do número de contornos de grão interceptados pelas linhas-teste de comprimento conhecido. O diâmetro (tamanho do grão - D) é calculado pela seguinte relação: D = 1/N L N L = (número de interseções) x (aumento) comprimento da linha teste
51 MEDIDA DA PROPORÇÃO DE FASE A metodologia convencional para determinação de percentual de fase consiste em usar um reticulado quadriculado com 25 interseções. Em geral um papel transparente com o reticulado é sobreposto à fotografia.
52 MEDIDA DA PROPORÇÃO DE FASE São avaliadas três possíveis situações: (1) O intercepto está totalmente sobre uma fase (+1) (2) O intercepto não está sobre uma fase (+0) (3) O intercepto está parcialmente sobre a fase (+0,5) i NT N T : no total de pontos da malha N i : no total de pontos da malha que estão contidos na fase i A fração em área de uma fase i f = i N N i T f = N i
AULA 04 IMPERFEIÇÕES CRISTALINAS Capítulo 04
AULA 04 IMPERFEIÇÕES CRISTALINAS Capítulo 04 1 IMPERFEIÇÕES CRISTALINAS Estrutura perfeita no arranjo atômico, existe?? Material Cristalino 2 IMPERFEIÇÕES CRISTALINAS 3 Imagem representagva de um plano
Estudo da recristalização da superliga PM 1000
Estudo da recristalização da superliga PM 1000 H. R. Z. Sandim *, A. O. F. Hayama*, A. F. Padilha**, D. Raabe *** * Departamento de Engenharia de Materiais, Escola de Engenharia de Lorena, Universidade
IMPERFEIÇÕES EM SÓLIDOS INTRODUÇÃO Ao estudar os materiais cristalinos, tem-se admitido que existe uma perfeita ordem em escala atômica Contudo esse tipo de sólido idealizado não existe, todos os materiais
Material: pertencente ou relativo à matéria Matéria: qualquer substância sólida liquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço.
1. Materiais para Equipamento de Processo Introdução No dicionário novo Aurélio tem-se a seguinte definição: Material: pertencente ou relativo à matéria Matéria: qualquer substância sólida liquida ou gasosa